Държавен вестник, бр. 104, 2002 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  104
Е 460 (i)  МИКРОКРИСТАЛНА ЦЕЛУЛОЗА
Синоними
Целулозен гел
Определение
Микрокристалната целулоза е пречистена, частично деполимеризирана целуло-
за, приготвена чрез обработка на алфацелулоза, получена като хартиена маса от
натурален влакнест растителен материал, с минерални киселини. Степента на
полимеризация обикновено е по-малка от 400
Химично наименование
Целулоза
EINECS
232-674-9
Химична формула
(С6Н10O5)n
Молекулна маса
Около 36 000
Съдържание на основно вещество
Не по-малко от 97 %,  изчислено като целулоза на безводна база
Описание
Бяло, фино или почти бяло прахообразно вещество, без мирис
Идентификация
А. Разтворимост
Неразтворима във вода, етанол, етер и разредени минерални киселини. Леко
разтворима в разтвор на натриева основа
Б. Цветна реакция
Към 1 mg от пробата  се прибавя 1 ml фосфорна киселина и се нагрява на водна
баня за 30 минути. Прибавя се 4 ml разтвор на пирокатехин във фосфорна кисе-
лина в пропорция 1:4 и се нагрява за 30 минути. Получава се червен цвят
В. Идентификация чрез
IR-спектроскопия
Г. Тест за суспензия
Смесва се 30 g от пробата с 270 ml вода във високоскоростен (12 000 об./мин) мощен
смесител за 5 минути. Получената смес трябва да бъде или свободно изтичаща
суспензия, или тежка, на големи късове суспензия, с ниска течливост, или пък
въобще нетечлива, която леко се втвърдява и съдържа много въздушни мехур-
чета. Ако се получи свободно изтичаща суспензия, се слага 100 ml от нея в 100 ml
градуиран цилиндър и се оставя да престои 1 час. Получават се твърди утайки и
надстояща течност
Чистота
Загуба на маса при сушене
Не повече от 7 % (105 °С, 3 часа)
Водоразтворимо вещество
Не повече от 0,24 %
Сулфатна пепел
Не повече от 0,5 % при 800 ± 25 °С
рН на 10% суспензия във вода
рН на надстоящата течност е между 5,0 и 7,5
Скорбяла
Да не се установява
Към 20 ml от суспензията, получена при идентификацията с тест  Г, се прибавят
няколко капки йоден разтвор и се разбърква. Не се получава нито пурпурен към
син, нито син цвят
Размер на частиците
Не по-малко от 5 µm (не повече от 10% частици с размер, по-малък от 5 µm)
Карбоксилни групи
Не повече от 1%
Арсен
Не повече от 3 mg/kg
Олово
Не повече от 5 mg/kg
Живак
Не повече от 1 mg/kg
Кадмий
Не повече от 1 mg/kg
Тежки метали (като Pb)
Не повече от 10 mg/kg
Е 460 (ii)  ЦЕЛУЛОЗА НА ПРАХ
Определение
Пречистена, механично раздробена целулоза, приготвена чрез обработка на алфа
целулоза, получена като хартиена маса от натурални влакнести растителни
материали
Химично наименование
Целулоза, Линеен полимер на 1-4 свързани глюкозни групи
EINECS
232-674-9
Химична формула
(С6Н10O5) n
Молекулна маса
(162) n (n най-често е 1000 и повече)
Съдържание на основно вещество
Не  по-малко от 92%
Описание
Бяло прахообразно вещество, без мирис
Идентификация
А. Разтворимост
Неразтворима във вода, етанол, етер и разредени минерални киселини. Леко
разтворима в разтвор на натриева основа
Б. Тест за суспензия
Смесват се 30 g от пробата  с 270 ml вода във високоскоростен (12 000 об./мин)
мощен смесител за 5 минути. Получената смес трябва да бъде или свободно
изтичаща суспензия, или тежка, на големи късове суспензия, с ниска течливост,
или пък въобще нетечлива, която леко се втвърдява и съдържа много въздушни
мехурчета. Ако се получи свободно изтичаща суспензия, се слага 100 ml от нея
в 100 ml градуиран цилиндър и се оставя да престои 1 час. Получават се твърди
утайки и надстояща течност
Чистота
Загуба на маса при сушене
Не повече от 7% (105 °С, 3 часа)
Водоразтворимо вещество
Не повече от 1,0%
Сулфатна пепел
Не повече от 0,3% при 800 ± 25°С
рН на 10% суспензия във вода
рН на надстоящата течност е между 5,0 и 7,5
Скорбяла
Да не се установява
Към 20 ml от суспензията, получена при идентификацията с тест Б, прибавете
няколко капки йоден разтвор и разбъркайте. Не се получава нито пурпурен към
син, нито син цвят
Арсен
Не повече от 3 mg/kg
Олово
Не повече от 5 mg/kg
Живак
Не повече от 1 mg/kg